— m 96 — 
éclairées parallèles à OM et ON et deux houppes éclairées 
aii. Les branches de la croix sont toujours très nettes; 
les houppes a i i sont parfois peu précises. Tout le reste de 
la zone, hachuré sur la figure, est obscur. Mais, si l’on 
tourne ensuite la préparation dans le sens de la flèche F, 
l’ombre envahit la branche OM, en venant des triangles 
abi et la branche ON, en venant des triangles cb'b 1 . Après 
une rotation de 45°, on voit deux houppes noires a i i et 
quatre courbes incolores à peu près dirigées suivant OM et 
ON et ressemblant à des hyperboles. 
Le seul élément de symétrie, bien visible dans la figure, 
est un plan perpendiculaire à la lamelle et parallèle à OP, 
ce qui est en concordance avec la symétrie tétraédrique 
de la blende. 
Mesure de la biréfringence produite. 
Nous avons essayé de mesurer la biréfringence X 
produite par la percussion. En superposant à la lamelle 
de blende un biseau de quartz gradué, de telle façon que 
les retards de la blende et du quartz s’ajoutent ou se 
retranchent, lorsque la teinte résultante est, par exemple, 
un violet sensible de retard R. connu, on peut déterminer 
le retard du quartz en ce moment et la formule 
R = R/ + R q donne ensuite le retard R / de la lamelle. 
Pour avoir la biréfringence X, il suffirait de diviser 
ce retard R / par l’épaisseur e de la lamelle, si le phéno- 
mène se produisait suivant toute cette épaisseur. Or, la 
quantité X étant constante, en opérant sur des lames 
d’épaisseurs différentes, on devait obtenir des retards 
différents; au contraire, le retard obtenu était toujours le 
même, pouvant être à j>eu près compensé par une lame de 
clivage de mica quart d’onde; le phénomène ne se produit 
donc pas dans toute l’épaisseur de la lamelle, mais seule- 
9 mai 1901. 
